in ihrem Schmelzfluß. 



155 



Wird nach der völligen Ausbildung zum kugeligen Ge- 

 bilde die Temperaturdifferenz plötzlich wieder vergrößert, so 

 durchläuft der Kristall die Stadien in der in der Figur ab- 

 gebildeten Weise. Es bilden sich nacheinander die Flächen b, 

 a und auch c (001) aus, dann treten m, o und p auf ; c wächst 

 aber sehr rasch und wird infolgedessen von p und o über- 

 lagert. Schließlich ist wieder der Kristall Fig. 5 f entstanden. 



Fig. 5 a — f. Schematische Darstellung des Wachsens eines Kristalls von 

 Salol in seiner Schmelze bei Schmelztemperatur, dem vom Zentrum aus 

 Wärme entzogen wird. 



Qualitativ ergibt sich hieraus, daß für die Wachstums- 

 geschwindigkeiten in der Nähe der Schmelztemperatur in 

 Richtung der c-Achse ein relativ größter, in Richtung der 

 b-Achse ein relativ kleinster, für die a-Achse ein mittlerer 

 Wert besteht. Hiermit stimmt überein der Habitus der in 

 wenig unterkühlter Schmelze schwebend gebildeten Kristalle. 

 Sie sind tafelig nach der Fläche b, die die Form beherrscht, 

 a ist nur untergeordnet, c nicht vorhanden. 



